— 384 — 



« Per l'antimonio fuso, a 432°, assumiamo la densità 6,56 e il coeffi- 

 ciente di dilatazione 0,000155 ( ! ): per lo zinco prendiamo i valori 6,55 

 (densità a 312°) e 0,000150, che sono i medi dei risultati molto concor- 

 danti trovati collo studio delle leghe (1. c.) e di quelli avuti collo studio 

 delle amalgamo ( 2 ). 



« Le attuali misure essendo limitate a temperature che di poco oltre- 

 passano i 350°, i calcoli di q 2 sono fatti nella supposizione che i due corpi 

 studiati, che nelle leghe si conservano liquidi al di sotto della rispettiva 

 loro temperatura di fusione, conservino lo stesso coefficiente di dilatazione e 

 lo stesso coefficiente di temperatura per la resistenza, che al disopra dei 

 rispettivi loro punti di fusione. 



« Analogamente, nel prolungare le curve della resistenza d'ogni amal- 

 gama di zinco, per determinare la resistenza che ad ognuna di esse spette- 

 rebbe a temperature superiori a 350°, fino a 412, (vedansi i dati registrati 

 nelle tabelle seguenti) si suppone che il mercurio delle amalgame possa 

 mantenersi sempre liquido, variando di volume, e di resistenza elettrica, colle 

 stesse leggi che valgono al di sotto della sua temperatura di ebollizione. 



Amalgame di Zinco. 



« Le amalgame preparate sono: Zn 2 Hg 163 , Zn Hg 2 , Zn 3 Hg 2 , Zn 3 Hg; 

 per peso atomico dello zinco si è assunto 64,89. Già la prima di queste 

 leghe è solida. Introdotta in un tubo di vetro, alla temperatura ordinaria 

 rimane alla sua superficie un sottile strato di parte fluida; ma la parte 

 sottostante è solida. Le altre tre, di conseguenza sono perfettamente solide, 

 solo si può osservare che nella Zn Hg 2 , si può far penetrare, con un certo 

 sforzo, un filo metallico acuminato. 



« Le due prime le abbiamo preparate tenendo il mercurio a tempera- 

 tura inferiore ai 200°, e facendo sciogliere lo zinco. Le due amalgame più con- 

 centrate si ottennero tenendo a lungo mercurio e zinco in tubi di vetro immersi 

 nella paraffina a 350°. I tubi si conservavano tappati e nel loro interno si 

 poteva muovere un agitatore per il necessario rimescolamento della massa. 



« Le misure della resistenza elettrica le abbiamo limitate ai 350° e 

 furono eseguite alla solita maniera. Nella tabella I sono raccolti i valori q 

 risultati dall'esperienza, assieme a quelli (o) ottenuti col prolungamento della 

 curva della resistenza (in funzione della temperatura) di ogni amalgama. 

 Anche qui tali curve, tracciate nella solita scala, risultano delle linee rette. 

 Sotto il simbolo £> 2 registriamo la resistenza dello zinco calcolato nel modo 

 anzi indicato ; e siccome le curve della resistenza delle amalgame le abbiamo 



(1) G. Vicentini e D. Omo-dei, Rendiconti r. Acc. Lincei, voi. IV, 2° sem. 1888, p. 83. 



( 2 ) C. Cattaneo, Atti della r. Accademia delle scienze di Torino, voi. XXV, 1890. 



